AfiAXES DE LA UN1VERSIDAD. — MARZO DE 1871. 141 
primera contiene por lo comun 31 a 5 por ciento de oxido de co- 
lire, mientras que la otra da en analisis hasta 11 por ciento del 
mismo oxido, i suele contener mayor proporcion de oxido de hierro 
que aquella; ambas se enegrecen al soplete, pero apenas son fusi- 
bles en las aristas i esquinas. Son tambien menos atacables por el 
acido nitrico que el anterior, i algunas, por mas que se repita so- 
bre ellas accion alternativa de acido i amoniaco, dejan un residuo 
inatacable en el cual se reconcentran una parte notable de cal 
i de hierro: de manera que no se puede efectuar analisis de este 
mineral sino fundiendolo en un crizol de porcelana con carbona- 
to de sosa i azufre (Roze Y. p.). 
Analizado el mineral de variedad mas comun en Peralillo, i 
mas liornojeneo, he obtenido para su composicion: 
Acido tunstico (por diferencia) 76.00 
Cal 15.25 
Oxido de cobre 5.10 
Sesquioxido de hierro 1.55 
Silice. ... 0.40 
Perdida en la calcinacion 1.70 
3. a Tungstena pura (Sclieelit). Blanca, gris de perla, a veces 
tira algo a verdoso i ceniciento; mas lustrosa que las anteriores, 
lustre de perla que pasa al de vidrio, raspadura blanca, casi infu- 
sible, trasluciente, estr. hojosa, de un crucero facil, claro, i otros 
imperfeetos, amorfa sin el menor indicio de cristalizacion. La va- 
riedad blanca forma granos irregulares, de grosor cuando mas de 
un garbanzo, embut.'dos en un criadero ferrujinoso, al lado de 
tunstato cobriso. La variedad hojosa aperlada i mas lastrosa pa- 
sa con frecuencia a tunstato cobriso i suele este ultimo interca- 
larse entre las hojas de tunstato de cal casi puro. 
Este resiste mucho mas a la accion del acido nitrico que las an- 
feriores i aun seria imposible descomponerlo completameute sino 
mediante carbonato de sosa i azufre en un crisol de porcelana: en 
tal caso, dificil es evitar perdidas en la determinacion del acido. 
Una muestra que llevaba un crucero facil, lustroso, trasluciente 
i de color gris de perla, halle compuesta de 
